872 C. Doelter, 



gehört, die keinen scharfen Schmelzpunkt zeigen. Arfvedsonit 

 gehört jedenfalls zu den ziemlich gut leitenden Krystallen, 

 denn schon bei 700° ist die Leitfähigkeit sehr stark. Bei 920° 

 zeigt sich schon eine beginnende Plastizität. 



Polarisation war bei 600° noch nicht vorhanden, aber bei 

 900° war diese sehr merklich, der Widerstand war ein mini- 

 maler, hier sind wir aber bereits in der Nähe des Schmelz- 

 punktes; es zeigt sich bei der Temperatur von 900° mit einem 

 Akkumulator ein Ladungsstrom von 40 Milliampere und be- 

 rechnet sich aus dem Ausschlag eine Polarisationsspannung 

 von 0'04 Volt. Bei 748° war ein minimaler Ausschlag vor- 

 handen, demnach erscheint als erste Temperatur, bei der eine 

 Spur von Polarisation auftritt, diese. 



Glimmer (Muskovit): 



Ein Muskovit von Mitchell C. wurde ebenfalls auf Leit- 

 fähigkeit geprüft und lassen sich nur sehr dijnne Platten von 

 0-ßmm anfertigen. Die Temperatur konnte nur bis zirka 1100° 

 erhöht werden, da wir dann schon nahe dem Schmelzpunkt 

 sind und schon bei dieser Temperatur der Muskovit ver- 

 ändert ist. 



Bei 900° beträgt der Widerstand 190000 0, 



» 1000° nur noch 90000 Q, 



» 1050° 30000 Q, 



» 1070° 21250 Q. 



Bei dieser Temperatur wurde ein Polarisationsversuch 

 gemacht, doch es ergab sich ein ganz minimaler Ausschlag 

 von 2 mm bei Ladung durch einen Akkumulator. 



Hornblende von Canada. 



Ein bei 800° ausgeführter Versuch auf Polarisation ergab 

 keine Spur eines Polarisationsstromes; der Widerstand war 

 enorm groß: 61000 ß. 



